## PENGARUH PERAWATAN WATER-CURING DENGAN VARIASI LAMA PERAWATAN DAN TINGGI PERENDAMAN TERHADAP KUAT TEKAN BETON
Adi T. M. Wila 1 (aditanggaramannowila@gmail.com)
Elia Hunggurami 2 (eliahunggurami@yahoo.com)
Judi K. Nasjono 3 (judi.nasjono@staf.undana.ac.id)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  lama  perawatan  dan  tinggi  perendaman terhadap kuat tekan beton. Mutu rencana beton 25 MPa dengan sampel silinder berdiameter 15 cm dan tinggi 30  cm sebanyak 42 sampel. Perendaman dilakukan dengan lama perawatan 0, 7, 14, 21 dan 28 hari, dan tinggi perendaman 0, 1/3 h, 2/3 h dan h. Hasil penelitian menunjukkan kuat tekan beton umur 28 hari dengan tinggi perendaman 1/3 h, 2/3 h dan h berturut-turut untuk perawatan  selama  7  hari  sebesar  21,13  MPa,  21,88  MPa,  22,45  MPa;selama  14  hari  sebesar 21,98 MPa, 22,45 MPa, 23,77 MPa; selama 21 hari sebesar 23,11 MPa, 23,67 MPa, 25,37 MPa; selama  28  hari  24,24  MPa,  25,65  MPa,  27,54  MPa;  tanpa  perawatan  sebesar  19,33  MPa. Perbandingan  kuat  tekan  umur  28  hari  dari  setiap  variasi  terhadap  kuat  tekan  yang  dirawat selama 28 hari dengan tinggi perendaman hmengalami penurunan. Untuk tinggi perendaman 1/3 h, 2/3 h dan h berturut-turut untuk perawatan selama 7 hari sebesar 23,29 %, 20,55 %, 18,49 %; selama  14  harisebesar  20,21  %,  18,49  %,  13,70  %;  selama  21  hari  adalah  16,10  %,  14,04  %, 7,88 %; selama 28 hari adalah 11,99 %, 6,85 %, 0 %; tanpa perawatan sebesar 29,79 %.

## Kata  Kunci:  Beton,  Water  Curing,  Kuat  Tekan  Beton,  Lama  Perawatan,  Tinggi Perendaman

## ABSTRACT
This  research  aimed  to  determine  the  effect  of  water  curing  time  and  immersion  height  on  the compression strength of concrete. The quality of the concrete plan is 25 MPa with a sample of cylinders with a diameter of 15 cm and a height of 30 cm as many as 42 samples. Immersion was carried out with curing time of 0, 7, 14, 21 and 28 days, and immersion heights of 0, 1/3 h, 2/3 h and  h.  The  results  showed  that  the  compression  strength  of  concrete  aged  28  days  with  an immersion  height  of  1/3  h,  2/3  h  and  h  respectively  for  curing  7  days  was  21,13  MPa,  21,88 MPa, 22,45 MPa; for 14 days of 21,98 MPa, 22,45 MPa, 23,77 MPa; for 21 days of 23,11 MPa, 23,67 MPa, 25,37 MPa; for 28 days 24,24 MPa, 25,65 MPa, 27,54  MPa; without treatment of 19,33  MPa.  The  comparison  of  the  compression  strength  at  28  days  of  each  variation  to  the compression  strength  treated  for  28  days  with  an  immersion  height  h  decreased.  For  the immersion height of 1/3 h, 2/3 h and h for treatment for 7 days, respectively, 23,29 %, 20,55 %, 18,49 %; for 14 days by 20,21%, 18,49%, 13,70%; for 21 days is 16,10%, 14,04 %, 7,88 %; for 28 days is 11,99 %, 6,85%, 0%; without treatment by 29,79%.
Keywords:  Concrete,  Water  Curing,  Compressive  Strength  of  Concrete,  Curing  Time, Immersion Height

## PENDAHULUAN
Untuk  menghasilkan  mutu  beton  yang  baik,  maka  salah  satu  cara  yang  bisa  dilakukan  yaitu perawatan  (curing).  Perawatan  (curing)  beton  dilakukan  untuk  menjaga  kelembaban  beton  dan bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  penguapan  air  yang  berlebihan  yang  dapat  memberi
1 Prodi Teknik Sipil, FST Undana, (penulis korespondensi);
2 Prodi Teknik Sipil, FST Undana;
3 Prodi Teknik Sipil, FST Undana.
pengaruh negatif pada mutu beton yang dihasilkan atau pada kemampuan layan komponen atau struktur.  Dalam  penelitian  ini,  metode  perawatan  yang  digunakan  yaitu  metode  perendaman (water curing).
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  pengaruh  lama  perawatan  dan  pengaruh  tinggi perendaman terhadap kuat tekan beton.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Beton
Menurut  SNI  03-2834-2000  beton  didefinisikan  sebagai  campuran  antara  semen  portland  atau semen hidraulik yang lain, agregat halus, agregat kasar dan air dengan atau tanpa bahan tambah membentuk massa padat.

## Material Penyusun Beton

## Semen Portland (Portland Cement)
Semen  Portland  (Portland  cement)  adalah  semen  hidrolis  yang  dihasilkan  dengan  cara menggiling  terak  semen,  terutama  yang  terdiri  atas  kalsium  silikat  yang  bersifat  hidrolis  dan digiling  bersama-sama  dengan  bahan  tambahan  berupa  satu  atau  lebih  bentuk  kristal  senyawa kalsium sulfat dan boleh ditambah dengan bahan tambah lain (SNI 15-2049-2004).

## Agregat Kasar
Agregat  kasar  adalah  kerikil  sebagai  hasil  desintegrasi  alami  dari  batu  atau  berupa  batu  pecah yang diperoleh dari industri pemecah batu  yang  mempunyai ukuran butir 5 mm – 40 mm (SNI 03–2834–2000).

## Agregat Halus
Agregat  halus  adalah  pasir  alam  sebagai  desintegrasi  secara  alami  dari  batu  atau  pasir  yang dihasilkan  oleh  industri  pemecah  batu  dan  mempunyai  ukuran  butir  terbesar  5,0  mm  (SNI  03– 2834–2000).

## Air
Air  merupakan  bahan  dasar  pembuatan  beton  yang  penting  dan  paling  murah.  Air  berfungsi sebagai reaktor (± 25% berat semen) semen dan pelumas antar butir-butir agregat. Selain itu, air juga diperlukan untuk perawatan beton.

## Faktor Air Semen
Faktor  air  semen  (fas)  adalah  rasio  berat  air  dan  berat  semen  yang  digunakan  dalam  campuran beton. Menurut Tjokrodimulyo (2007) umumnya nilai fas minimum yang digunakan untuk beton normal yaitu sebesar 0,4 dan maksimum 0,65.

## Mix Design Beton
Mix design beton adalah proses pemilihan bahan campuran beton yang tepat untuk menentukan proporsi  dari  setiap  material  penyusun  beton  yang  memenuhi  kriteria  workabilitas,  kekuatan, durabilitas,  dan  penyelesaian  akhir  agar  beton  mencapai  kualitas  yang  disyaratkan.  Dalam penelitian ini mix design beton menggunakan SNI  03-2834-2000 tentang  Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal.

## Perawatan Beton
Menurut  Mulyono,  dkk,  (2011),  perawatan  (curing)  beton  adalah  cara  yang  digunakan  untuk menjaga  kestabilan  temperatur  dan  perubahan  kelembaban  di  dalam  maupun  di  luar  beton,  dan untuk membantu mempercepat proses hidrasi beton.
Menurut Nuryamsi (2005) secara umum perawatan beton dapat terbagi 2 metode:
1. Metode perawatan basah
Metode  perawatan  basah  memberikan  air  yang  diperlukan  oleh  beton.  Hal  ini  menjadikan kondisi beton selama perawatan selalu berhubungan langsung dengan air dalam jangka waktu tertentu, dimulai segera setelah permukaan beton tidak dapat lagi berubah bentuk.
2. Metode perwatan membran
Metode perawatan membran melindungi air yang ada didalam beton agar tidak keluar, tanpa menggunakan air tambahan dari luar beton untuk membantu berlangsungnya proses hidrasi. Metode ini disebut metode pengontrol air.

## Umur Beton
Menurut Tjokrodimulyo, (2007), kuat tekan beton akan bertambah tinggi dengan bertambahnya umur  beton.  Umur  yang  dimaksudkan  yaitu  dihitung  sejak  beton  dicetak.  Seiring  dengan bertambahnya umur beton, maka laju kenaikan kuat tekan beton naik secara cepat (linear), lama- kelamaan  laju  kenaikan  kuat  tekan  beton  akan  semakin  lambat  dan  laju  kenaikan  ini  akan menjadi relatif sangat kecil setelah berumur 28 hari. Sebagai standar kuat tekan beton yaitu kuat tekan yang terjadi pada umur 28 hari.

## Kuat Tekan Beton
Kuat  tekan  beton  adalah  besarnya  gaya  tekan  aksial  per  satuan  luas,  yang  membuat  benda ujibeton  hancur  apabila  dibebani  oleh  gaya  tekan  tertentu  yang  dihasilkan  oleh  alat  uji  tekan beton (Comprossive Strength Test).
Besarnya kuat tekan beton benda uji dapat dihitung dengan persamaan :
f’c = P A (1)
dengan :
f’c = Kuat tekan beton (MPa) P  = Gaya tekan aksial (N) A  = Luas bidang tekan benda uji (mm2)

## METODOLOGI PENELITIAN

## Benda Uji Penelitian
Benda  uji  yang  digunakan  adalah  beton  berbentuk  silinder  dengan  ukuran  diameter  15  cm  dan tinggi  30  cm.  Kuat  tekan  benda  uji  yang  direncanakan  sebesar  25  MPa  dengan  jumlah  sampel benda uji sebanyak 42 buah.

## Langkah-Langkah Penelitian
Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Persiapan alat dan bahan
2. Pengujian agregat kasar dan agregat halus.
3. Perencanaan campuran beton (mix design) dan pembuatan benda uji yang mengacu pada SNI 03-2834-2000.
4. Perawatan beton dengan variasi lama perawatan ( 0 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari dan 28 hari) dan tinggi perendaman (1/3 h, 2/3 h dan h).
5. Pengujian  kuat  tekan  beton  dengan  variasi  lama  perawatan  (  0  hari,  7  hari,  14  hari,  21  hari dan 28 hari) dan tinggi perendaman (1/3 h, 2/3 h dan h) pada umur 28 hari.
6. Analisa  data  tentang  pengaruh  perawatan  beton  dengan  variasi  lama  perawatan  dan  variasi tinggi perendaman terhadap kuat tekan beton.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kuat Tekan Beton
Rekapitulasi hasil pengujian kuat tekan beton dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Rekapitulasi Nilai Kuat Beton Pada Umur 28 Hari (MPa)
Berdasarkan data hasil uji kuat tekan beton  yang ditunjukan pada Tabel 1, dibuat perbandingan kuat  tekan  beton  untuk  variasi  lama  perawatan  dan  tinggi  perendaman  terhadap  beton  yang dirawat  dengan  lama  perawatan  28  hari  dengan  tinggi  perendaman  h.  Grafik  hubungan  antara lama perawatan dan tinggi perendaman terhadap beton yang dirawat dengan lama perawatan 28 hari dengan tinggi perendaman h dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.
Berdasarkan  Tabel  1  diatas  diperoleh  persentase  penurunan  kuat  tekan  beton  terhadap  beton yang  dirawat  dengan  lama  perawatan  28  hari  dengan  tinggi  perendaman  h  dapat  dilihat  pada Tabel 2 dibawah ini.

## Tabel 2. Persentase Penurunan Kuat Tekan Pada Umur 28 Hari Terhadap Mutu Beton Yang Dirawat 28 Hari Pada Ketinggian H
Berdasarkan  tabel  diatas  diperoleh  persentase  kuat  tekan  beton  pada  umur  28  hari  dari  setiap variasi  terhadap  kuat  tekan  beton  yang  dirawat  selama  28  hari  dengan  tinggi  perendaman  h adalah  mengalami  penurunan,  dimana  untuk  beton  yang  dirawat  selama  7  hari  dengan  tinggi
Tinggi Perendaman Lama Perawatan ( hari )
0 ( Tanpa Perawatan ) 7 14 21 28 Dalam Ruangan  Luar Ruangan 1/3 h 19,33 18,67 21,13  21,98  23,11  24,24 2/3 h 21,88  22,45  23,67  25,65 h 22,45  23,77  25,37  27,54 Tinggi Perendaman Persentase Penurunan Kuat Tekan Beton 7 Hari 14 Hari 21 Hari 28 Hari 0 29,79 29,79 29,79 29,79 1/3 h 23,29 20,21 16,10 11,99 2/3 h 20,55 18,49 14,04 6,85 h 18,49 13,70 7,88 0,00
perendaman  1/3  h,  2/3  h  dan  h  berturut-turut  mengalami  penurunan  sebesar  23,29  %,  20,55  % dan  18,49  %;  yang  dirawat  selama  14  adalah  20,21  %,  18,49  %  dan  13,70  %;  yang  dirawat selama 21 hari adalah 16,10 %, 14,04 % dan 7,88 %; yang dirawat selama 28 hari adalah 11,99 %,  6,85  %  dan  0  %;  sedangkan  untuk  beton  tanpa  perawatan  mengalami  penurunan  kuat  tekan sebesar 29,79 %.
Gambar 1. Grafik Kuat Tekan Beton Dengan Variasi Lama Perawatan

## Gambar 2. Grafik Kuat Tekan Beton Dengan Variasi Tinggi Perendaman
Berdasarkan  Gambar  1  dan  Gambar  2  menunjukkan  bahwa  semakin  lama  perawatan  yang dilakukan  maka  nilai  kuat  tekan  beton  yang  dihasilkan  semakin  kuat  dan  semakin  tinggi perendaman yang dilakukan maka nilai kuat tekan beton yang dihasilkan semakin kuat.

## KESIMPULAN
1. Kuat tekan beton dengan variasi lama perawatan
Dari hasil perhitungan didapat persentase nilai kuat tekan beton terhadap beton yang dirawat selama 28 hari dengan tinggi perendaman h mengalami penurunan berturut-turut pada beton dengan tinggi perendaman 1/3 h dengan variasi lama perawatan 7 hari, 14 hari, 21 hari dan 28  hari  adalah  23,29  %;  20,21  %;  16,10  %;  dan  11,99  %;  pada  tinggi  perendaman  2/3  h dengan variasi lama perawatan 7 hari, 14 hari, 21 hari dan 28 hari berturut-turut adalah 20,55 %; 18,49 %; 14,04 %; dan 6,85 %; pada tinggi perendaman h dengan variasi lama perawatan 7 hari, 14 hari, 21 hari dan 28 hari berturut-turut adalah 18,49 %; 13,70 %; 7,88 %; dan 0,00 %; sedangkan beton yang tidak dilakukan perawatan mengalami penurunan sebesar 29,79 %. Hal ini menunjukkan semakin lama perawatan  yang dilakukan, maka nilai kuat tekan beton yang dihasilkan semakin kuat.
2. Kuat tekan beton dengan variasi tinggi perendaman
Dari hasil perhitungan didapat persentase nilai kuat tekan beton terhadap beton yang dirawat selama 28 hari dengan tinggi perendaman h mengalami penurunan berturut-turut pada beton dengan  lama  perawatan  7  hari  dengan  variasi  tinggi  perendaman  1/3  h,  2/3  h  dan  h  adalah 23,29  %;  20,55  %;  dan  18,49  %;  pada  lama  perawatan  14  hari  dengan  variasi  tinggi perendaman 1/3 h, 2/3 h dan h adalah berturut-turut adalah 20,21 %; 18,49 %; dan 13,70 %; pada  lama  perawatan  21  hari  dengan  variasi  tinggi  perendaman  1/3  h,  2/3  h  dan  h  adalah berturut-turut  adalah  16,10  %;  14,04  %;  dan  7,88  %;  pada  lama  perawatan  28  hari  dengan variasi tinggi perendaman 1/3 h, 2/3 h dan h  adalah berturut-turut adalah  11,99 %; 6,85  %; dan  0,00  %;  sedangkan  pada  beton  yang  tidak  dilakukan  perawatan  mengalami  penurunan sebesar  29,79  %.  Hal  ini  menunjukkan  semakin  tinggi  perendaman  yang  dilakukan,  maka nilai kuat tekan beton yang dihasilkan semakin kuat.

## SARAN
Bagi  peneliti  yang  ingin  melanjutkan  penelitian  serupa  mengenai  beton  yang  dirawat menggunakan  metode  water  curing  dengan  variasi  lama  perawatan    dan  tinggi  perendaman disarankan dilakukan pada beton lain selain beton normal.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Standarisasi  Nasional.  (2000).  SNI  03-2834-2000  Tata  Cara  Pembuatan  Rencana Campuran Beton Normal. BSN, Jakarta.
Badan Standarisasi Nasional. (2004). SNI 15-2049-2004 Semen Portland. BSN, Jakarta.
Mulyono,  B.,  Wariyatno,  N.G.  (2011).  Conference  :  Seminar  Nasional  Unsoed.  Kajian  Metode Perawatan  Beton  Di  Lapangan  Secara  Eksperimental  Dengan  Variasi  Lama  Perawatan Terhadap Kuat Tekan Beton Normal. Puwokerto.
Nursyamsi. (2005). Pengaruh Perawatan Terhadap Daya Tahan Beton, Jurnal Simatrika. 4 (2) : 317-322.
Tjokrodimulyo,  K.  (2007).  Teknologi  Beton.  Keluarga  Mahasiswa  Teknik  Sipil  Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.